AclilzclinttT Al.scliiiiH. Kasdii. 179 



Ndrilieil wird Itcnut/en küiuici». Es liandelt sich nur (laiiiin, die Farlxni, 

 beziehungsweise die Farbentöne (z. 15. rnth I, idth II), welche die ein- 

 zehien Fasern im Pdiarisatiünsmikruskop ciTeiclien. richtig zu hestimuien. 

 Zur genauen iMinillelung der Polarisalionslarben kann man sicli mit \ or- 

 Iheil des Gypsplättchen Roth I (Roth erster Ordnung! bedienen. N\'<iin 

 die optische Hauptaclis(^') dieses (iy|)splättchens mit jener der Faser zu- 

 sammenfällt, so erhält man bestimmte Addition starben. Wenn aber 

 die optische Hauptachse des Gypsplättchens senkrecht auf der optischen 

 Hauptachse der Faser steht, so erhält man bestimmte Subtractionsfarhen. 



Nach den von Remec angestellten Beobachtungen geben die meisten 

 Fasern (Flachs, Ilanf, Jute, Ramiefasern, Manilahanf, Pitefaser, afrika- 

 nische Piassave) zu grau I als Additionsfarbe indigo II und als Sub- 

 tractionsfarbe orange I. Bei diesen Fasern fällt die optische 

 Hauptachse mit der Faserrichtung zusammen. 



Ein entgegengesetztes Verhalten wurde von Remec bei der Gocos- 

 nussfaser, bei der brasilianischen Piassave und bei der Tillandsia- 

 faser gefunden. Bei diesen Objecten steht die optische Haupt- 

 achse senkrecht zur Längsrichtung der Faser. (S. auch unten 

 bei der > Charakteristik der Fasern«.; 



Die Wärmelei tu ng2) der Pflanzenfasern scheint nach meinen N'er- 

 suchen in der Richtung der Faser stets eine grössere als senkrecht da- 

 rauf zu sein. Ich habe den Bast der Linde und zahlreicher anderer 

 Pllanzen, welche Fasern liefern, mit einer AVachsschichf überzogen und 

 von rückwärts mit der Spitze einer heiss gemachten Nadel berührt. Es 

 schmolz das AVachs stets in Form einer deutlichen Ellipse, deren grosse 

 Achse in die Längsrichtung der Fasern zu liegen kam. Die kleine Achse 

 der Ellipse verhielt sich zur grossen Achse fast immer wie 3 : 4 bis 3 : 5, 

 woraus sich ergiebt, dass die Wärmeleitung der Fasern in der Faser- 

 richtung bedeutend grösser als in der darauf senkrechten sein müsse. 



Ilygroskopicität. Eine nicht nur für die Charakterisirung. son- 

 dern auch für die Werthbestimmung der Fasern sehr bcmerkenswerlhe 

 physikalische Eigenschaft ist deren Ilygroskopicität. Es liegen hierüber 

 nur bezfiglich sehr weniger Fasern genauere A'ersuche vor, und doch ist 

 lie Kenntniss des Umstandes, in wie weit eine Pllanzenfaser die Fähig- 

 keit besitzt, AN'asserdampf aus der Atmosphäre aufzunehmen, für alle 

 käuflichen Fasern von praktischem Werthe. Da die Fasern fast stets 

 nach dem Gewichte verkauft werden, so sollte der Käufer wohl beachten, 

 wie viel Wasser seine Waare enthält. Ohschon nun hierauf bei der 



1) Unter opli.sclicr llaujUaclisc ist liier immer die läng.stc Achse des Elasli 

 citätsellipsoids zu verstclion. 



2) S. erste .Auflage dieses Werkes, j). -292. 



12* 



